276 



Dr. M. Habcrlandt. 



»Die Substanz des SäbelgriÖes zeigt in ihrem Verhalten keine wesentlichen Ver- 

 schiedenheiten von dem Materiale des Schnupftabakgefässes. Sie hat ebenfalls ungefähr 

 den Härtegrad 4. Das specifische Gewicht wurde gleich 2-655 gefunden. Im Allgemeinen 

 ist die Umwandlung in der Masse ziemlich gleichmässig vorgeschritten, so dass die 

 matte, hell grünlichgraue Färbung derselben nur in untergeordneten Partien weiss ge- 

 fleckt und durch eine regelmässige Flockungsweisc beeinträchtigt erscheint. 



»Die mikroskopische Prüfung ergab auch für diese Probe das Bild eines Faser- 

 serpentines, nur waren die leistenförmig erscheinenden Faserbündcl hier in grosseren 

 Maassverhältnissen entwickelt und zeigten entsprechend deutlicher die bekannten morpho- 

 logischen und optischen Eigenschaften als die Faserbündel in den untersuchten Theilen 

 des Schnupftabakgefässes. Die stark polarisirenden Faserbündel liegen auch hier in 

 einer dichten, mikroskopisch feinkörnigen Masse, deren Körnchen bei starker Vergrös- 

 serung lebhafte Polarisationsfarben erkennen lassen. Ein Ausschnitt des Dünnschliff- 

 plättchens wurde unter dem Mikroskope mit Salzsäure behandelt, wodurch keine leb- 

 hafte, aber immerhin reichliche Blasenentwicklung in den nicht zu dem Serpentin 

 gehörenden Partien veranlasst wurde, so dass die Anwesenheit von Calcit nachgewiesen 

 ist. Da in den geätzten Theilen nachträglich die lebhaft polarisirenden feinstkörnigen 

 Partien gänzlich verschwunden waren, so ist höchst wahrscheinlich in beiden Präpa- 

 raten die Füllmasse in dem Serpentingewebe als Calcit zu deuten. Um mir hierüber 

 eine weitere Gewissheit zu verschaffen, behandelte ich je einen Splitter beider Proben 

 mit Salzsäure. Die Reaction auf kohlensaurem Kalk trat sehr heftig ein und unterliegt 

 es somit keinem Zweifel, dass Calcit neben dem Serpentin der Hauptgemengtheil der 

 geprüften' Gesteinsproben ist. Aus diesen vorläufig angestellten Untersuchungen geht 

 nun hervor, dass in den beiden Proben ein aus einem Pyroxen entstandener und mit 

 Calcit gemengter Serpentin vorliegt, welches Gemenge man gemeinhin auch »Ophi- 

 calcit« nennt.« 



Was die Bearbeitung des Materials zu den verschiedenen Gegenständen, wie sie 

 vorliegen, betrifft, so geschieht sie, um dies noch hier anzuführen, in den meisten Fällen 

 an Ort und Stelle. Allerdings wissen wir, besonders aus älteren Quellen, dass viel 

 Material, zumal die grösseren Blöcke, von Turkikaravanen nach Peking, Canton, 

 Sutscheufu u. s. w. verführt und dort erst von geschickten Steinschneidern (yü-tsiang) 

 im kaiserlichen Palast selbst bearbeitet wurde. Ebenso wurde und wird Nephrit und 

 Jadeit in den Himälayaländern und im Gangesgebiet, an den nordindischen Fürsten- 

 sitzen von Labore, Delhi, Agra u. s. w. für den einheimischen Gebrauch nach eigenem 

 Formensinn verarbeitet, wovon später noch ausführlich die Rede sein wird. Es ist 

 jedoch kein Zweifel, dass der grössere Theil des gewonnenen Gesteins in Yarkand und 

 Khotan selbst für den Handel bearbeitet und in fertigem Zustande exportirt wird, 

 worauf der Umstand, dass Nephrit und Jadeit, so lange sie noch die Bergfeuchtigkeit 

 besitzen, leichter zu behandeln sind, gewiss begünstigend eingewirkt hat. Letztere 

 Thatsache wird übereinstimmend von älteren und neueren Autoren, wie Fellenbcrg 

 (». . . frisch geschlagen zeigte sich der Stein in Gulbagaschen so weich, dass er mit 

 Leichtigkeit mit einem guten Messer geritzt werden konnte, während er sich später be- 

 deutend verhärtet«) und namentlich von H. v. Schlagint weit hervorgehoben. 



Nach Herrn Dr. Troll wird das harte Material gegenwärtig mit chinesischen Eisen- 

 werkzeugen, daneben aber auch auf nassem Wege mit dem eigenen Staub (mittelst 

 einer Eisensäge, meist ungezähnt) geschnitten und bearbeitet. Andere Angaben lauten 

 dahin, dass der j^« mit angefeuchtetem Korundpulver und mit Diamantspath (gemeiner 

 Korund) geschnitten werde. Das erste Moment bleibt hiebci freilich immer die Zeit; 



